( 498 ) 

 gnésie cristallisent sous deux formes incompatibles et destructibles l'une 

 par l'autre, n)ais contenant également 6 équivalents d'eau. Je ne crois pas 

 qu'on ait encore signalé ce cas d'isodimorphisme. 



» 1. Les cristaux à 6 équivalents d'eau quadratiques obtenus dans les 

 solutions de sulfate de cuivre sont détruits par le type clinorhombique à 

 7 équivalents d'eau; ce sont donc les moins stables de ceux que fournit le 

 sulfate de cuivre. 



» II. Le sulfate de fer donne des cristaux obliques à 6 équivalents d'eau 

 au contact d'une trace de ce type (sels de cobalt, nickel, etc.). Ce sel de 

 fer se transforme avec une grande facilité en cristaux clinorhombiques 

 à 7 équivalents d'eau; sa stabilité est comprise entre celles des types 

 orthorhombique à 7 équivalents d'eau et clinorhombique à 7 équivalents 

 d'eau. 



» III. L'évaporation, à 20 degrés environ, d'une solution de sulfate de 

 cobalt, produit des cristaux obliques à 6 équivalents d'eau qui se for- 

 ment aussi dans plusieurs autres circonstances, telles que le contact de 

 précipités, etc. La stabilité de ce sel le place entre les types orthorhom- 

 bique à 7 équivalents d'eau et clinorhombique à 7 équivalents d'eau ; plus 

 grande qiu- celle du sidfate de fer correspondant, elle permet de dessé- 

 cher le sel et de le conserver sec ; humide, il se transforme en sulfate cli- 

 norhombique à 7 équivalents d'eau. 



» IV. Le sulfate de magnésie donne, dans les mêmes circonstances que 

 le sulfate de cobalt, un sel oblique à 6 équivalents d'eau se conservant 

 facilement lorsqu'on le laisse dans son eau mère, mais difficile à dessécher 

 sans lui faire perdre sa transparence. Comme stabilité, ce sel se place entre 

 le type quadratique [voir ci-aprés) et le type clinorhombique à 7 équiva- 

 lents d'eau. 



u Dans des solutions très-concentrées, j'ai réussi à observer la formation 

 d'octaèdres carrés, provoqués par le contact de petits cristaux quadratiques 

 (préparés dans des solutions de cuivre pur ou cuivre-zinc). On voit alors 

 une couche polyédrique, blanche, transparente, entourer un noyau coloré. 

 Le petit octaèdre est bientôt détruit par des cristaux spontanés à 6 équiva- 

 lents d'eau et obliques. De tous les sulfates de magnésie obtenus, le qua- 

 dratique est le moins stable. 



» V. Le sulfate de zinc fournit facilement les deux types, bien qu'ils 

 présentent une grande dilfèrence de stabilité. 



M Le sel oblique se forme dans les mêmes conditions que ceux de cobalt 



